## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH TANGKAI LADA SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP UJI KUAT TEKAN DAN UJI KUAT TARIK BELAH BETON

## Sobarudin
Email : gunawanindra15@yahoo.co.id
Alumni Jurusan Teknik Sipil Univesitas Bangka Belitung
Indra Gunawan
Email : gunawanindra15@yahoo.co.id
Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung

## ABSTRAK
Penambahan  serat  dalam  adukan  beton  terbukti  mampu  meningkatkan  kuat  tarik  beton.  Untuk keperluan non struktur, secara terbatas material serat dapat digunakan dari bahan- bahan alami. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  serat  dari  tangkai  lada  pada campuran  beton  terhadap  peningkatan  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  menjadi  masukan  bagi  industri  bahan  bangunan.  Serat  yang  digunakan  memiliki  6 variasi penambahan serat dari tangkai lada pada campuran beton, yaitu 0,5% ; 1% ; 1,5% ;  2%; dan  2,5%    perberat  semen.  Sedangkan  serat  dari  tangkai  lada  yang  digunakan  dengan  panjang 5cm.  Umur  beton  yang  digunakan  sebagai  perbandingan  adalah  7  hari  dan  28  hari.  Dari  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan serat tangkai lada sebanyak 0,5%, 1%, 1,5%, 2% dan  2,5%  pada campuran beton mampu meningkatkan: (1)kuat tekan beton, dengan peningkatan kuat tekan  tertinggi dicapai oleh penambahan serat tangkai lada sebanyak 0,5% yaitu 20,796 MPa dibandingkan  dengan  beton  normal  yaitu  20,574  MPa;  (2)  kuat  tarik  belah  beton,  dengan peningkatan kuat tarik belah tertinggi dicapai pada penambahan serat tangkai lada sebanyak 0,5% yaitu 2,391 MPa dibandingkan dengan beton normal yaitu 2,240 MPa.
Kata Kunci : Beton , serat tangkai lada,kuat tekan,kuat tarik belah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan  di  bidang  konstuksi bangunan  saat  ini  mengalami  kemajuan yang sedemikian pesat, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan  akan  sarana  yang  menunjang aktivitas seperti perkantoran, jalan, jembatan,  tempat  tinggal  dan  sarana lainnya.  Beton    merupakan    salah    satu pilihan  sebagai  bahan  struktur  dalam    hal pembangunan.
Semakin  pesatnya  pembangunan  di Indonesia,  maka  kebutuhan  bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk konstruksi  beton  seperti  semen,  pasir, agregat dan lain sebagainya semakin besar. Disisi  lain,  bahan-bahan  tersebut  sangat terbatas  jumlahnya  di  alam.  Berdasarkan perkembangannya  sebagai  bahan  utama konstruksi,  beton  dengan  mutu  dan penggunaannya yang khusus sangat dibutuhkan.  Hal  ini  seiring  dengan semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan
konstruksi  beton  yang  bermutu  tinggi sekaligus ekonomis.
Kelebihan  beton  adalah  mempunyai kuat  tekan  yang  tinggi,  dapat  dibentuk sesuai      apa    yang      diinginkan,  mudah dalam  perawatannya  dan  dapat  digunakan untuk  konstruksi  ringan  maupun  berat. Namun  demikian,  beton  juga  mempunyai kelemahan, yaitu kekuatan tarik beton yang kecil  membuat  beton  memiliki  sifat  getas, sehingga  dapat  mengakibatkan    kegagalan secara tiba-tiba (Tjokrodimuljo, 2007).
Bahan  tambah  adalah  bahan-bahan yang  ditambahkan  kedalam  campuran beton  pada  saat  atau  selama  pencampuran berlangsung.  Pemberiaan  bahan  tambah pada adukan beton adalah untuk memperlambat waktu pengikatan,
mempercepat    pengerasan,  menambah encer adukan, menambah daktilitas (mengurangi  sifat  getas),  mengurangi retak-retak  pengerasan,  mengurangi  panas hidrasi,  menambah  kekedapan,  menambah keawetan  dan  sebagainya  (Tjokrodimuljo, 2007).
Salah satu bahan tambah beton adalah serat  ( fiber ).  Beton  yang  diberi  bahan tambah  serat  disebut  beton  serat  ( fiber concrete ).  Serat  dalam  beton  berfungsi
mencegah retak–retak, sehingga menjadikan  beton  lebih  daktail  dari  pada beton  biasa.  Selain  itu,  serat  dalam  beton dapat  meningkatan  kekuatan  tarik  beton, sehingga  beton  tahan  terhadap  gaya  tarik akibat  cuaca,  iklim  dan  temperatur    yang biasanya    terjadi      pada  beton  dengan permukaannya yang luas.
Lada  merupakan  jenis Piper  Albi Linn tanaman  asli  India.  Tumbuhan  lada
merupakan sejenis tanaman menjalar hidup di  sekitar  perkebunan  yang  dibudidayakan oleh  petani.  Tanaman  ini  merupakan tanaman tahunan  yang dapat hidup sampai berumur sekitar 4 tahun, serta memiliki ciri fisik  batang  yang  cukup  besar,  bercabang dan  menjalar.  Selama  ini,  komoditas primer  dari  perkebunan  lada  adalah bijinya,  tanpa  ada  pemanfaatan  unsur  lain dari  tanaman  lada.  Setiap  batang  lada memiliki  buah  dalam  bentuk  tangkai  yang terdiri  dari  30-40  biji  lada  didalamnya yang  diselimuti  oleh  kulit  yang  cukup keras.  Selama  ini  serat  tangkai  lada  belum dimanfaatkan  oleh  banyak  orang.  Jumlah tangkai  lada  dari  hasil  panen  setiap  tahun cukup  besar.  Serat  tangkai  lada  memiliki bentuk  fisik  yang  cukup  kasar,  berwarna putih, dan biasanya akan memisah dari biji lada  sebagaimana  dapat  dilihat  pada Gambar  1.  Serat  tangkai  lada  ini  bersifat kasar,  berwarna  putih,  berserat,  tidak mudah  putus.  Sifat  tangkai  yang  tidak mudah  putus tersebut memiliki kuat  tarik yang cukup tinggi.
Gambar 1. Limbah tangkai lada
Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.
1. Mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton dengan menggunakan berbagai persentase limbah tangkai  lada sebagai bahan tambah bagi campuran beton.
2. Mengetahui nilai kuat tarik belah beton dengan menggunakan berbagai persentase limbah tangkai  lada sebagai bahan tambah bagi campuran beton.

## LANDASAN TEORI
Beton  merupakan  fungsi  dari  bahan penyusun yang  terdiri   dari  bahan semen hidrolik  ( portland  cement ),  agregat  kasar, agregat  halus,  air  dan  bahan  tambah ( admixture atau additive ).  Macam-macam dan jenis beton menurut bahan pembentuknya  adalah  beton  normal,  beton bertulang, beton pra-cetak, beton pra-tekan, beton  ringan,  beton  tanpa  tulangan,  beton serat,  dan  lainnya.  Untuk  mengetahui  dan mempelajari  perilaku  elemen  gabungan (bahan-bahan  penyusun  beton),  diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik
masing-masing komponen (Mulyono, 2003). Menurut Mulyono (2003),
keuntungan dan kerugian pemakaian beton dalam  suatu  konstruksi  dibandingkan dengan  bahan  konstruksi  lainnya  adalah sebagai berikut:
1. Keuntungan:
a. Dapat    dengan    mudah    dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi.
b. Mampu menerima kuat tekan.
c. Tahan  terhadap  temperatur  yang
tinggi.
d. Biaya pemeliharaan yang kecil.
2. Kerugian:
a. Kemampuan  menerima  kuat  tarik yang  rendah,  sehingga  bagian konstruksi      yang    menerima    gaya tarik  harus  diperkuat  dengan  baja tulangan.
b. Bentuk    yang    telah    dibuat    sulit untuk diubah.
c. Beton  menyusut  bila  mengalami kekeringan.
d. Konstruksi yang menggunakan beton  memiliki  daya  pantul    suara yang besar.
Menurut Tjokrodimuljo (2007), salah satu  bahan  tambah  beton  ialah  serat ( fiber ).  Beton  yang  diberi  bahan  tambah serat  disebut  beton  serat  ( fiber  concrete ). Karena  ditambah  serat,  maka  beton menjadi suatu bahan komposit yang terdiri dari  beton  dan  serat.  Serat  dapat  berupa asbestos, glass ,  plastik,  baja  atau  serat tumbuhan- tumbuhan.
Maksud  utama  penambahan  serat kedalam beton adalah:
a. Menambah  kuat  tarik,  karena  beton merupakan  bahan  yang  kuat  tariknya rendah.
b. Menambah  daktilitas,  karena  beton merupakan bahan yang getas.
c. Menambah  ketahanan  terhadap  retak. Kuat  tarik  beton  yang  sangat  rendah mengakibatkan    beton    mudah      retak, yang  pada  akhirnya  mudah    dimasuki air,  sehingga  mengurangi  keawetan beton.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  percobaan  dan  uji  laboratorium terhadap  campuran  beton  yang  ditambah serat tangkai lada.

## Alat
Alat-alat yang digunakan pada pengujian  antara  lain  timbangan,  kompor, cetakan,  talam,  sendok,  saringan,  batang baja,  pH  meter,  mesin  pengguncang saringan,  mesin  Los  Angeles,  alat    uji slump ,  bak    perendam,  piknometer,  bak pengaduk, mesin uji tekan dan alat uji tarik belah.

## Bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam pengujian    antara  lain  semen,  agregat halus,  agregat  kasar,  air  dan  serat  tangkai lada.

## Pengujian Bahan
Pengujian  bahan  meliputi  pengujian analisa  saringan  agregat    halus  dan  kasar, berat  jenis  dan  penyerapan  agregat,  berat isi, kadar air, keausan agregat kasar.

## Pengujian Air
Pengujian  air  secara  khusus  jarang dilakukan,  karena  kelayakannya  dapat ditentukan  secara  visual.  Oleh  karena keterbatasan alat yang ada di laboratorium, maka pengujian terhadap air hanya dibatasi pada pengujian pH. Pengujian ini dimaksudkan  untuk  menentukan  pH  air secara  kasar  dengan  menggunakan  pH meter.  Nilai  pH  yang  diijinkan  adalah minimal 4,5 dan maksimal 8,5.
Jumlah Benda Uji
Umur  beton   yang digunakan dalam penelitian  adalah  7  dan  28  hari  dengan komposisi  penambahan  serat  lada  0%, 0,5%,  1%,  1,5%,  2%  dan  2,5%  terhadap berat  semen  yang  dipakai.  Masing-masing campuran  beton  dan  serat  tersebut  dibuat tiga  benda  uji.  Dengan  demikian,  jumlah kebutuhan benda uji adalah 54 buah.

## Pengujian Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya beban  persatuan  luas  menyebabkan  benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan  tertentu,  yang  dihasilkan  dengan menggunakan alat uji tekan beton
(Compressive Strength Test) SNI 03-1974- 1990).
' P fc A

............................................ (1)
dengan:
fc’ = Kuat tekan beton (kg/cm 2 ) P = Beban maksimum (kg)
A = Luas penampang benda uji (cm 2 )

## Pengujian Kuat Tarik Belah
Kuat  tarik  belah  beton adalah  nilai kuat  tarik  tidak  langsung  dari  benda  uji beton    berbentuk  silinder  yang    diperoleh dari  hasil  pembebanan  benda  uji  tersebut yang  diletakkan  mendatar  sejajar  dengan permukaan  meja  penekanan  mesin  uji tekan (SNI 03-2491-2002).
2 P fct LD   ....................................... (2)
dengan:
fct = Kuat tarik belah (kg/cm 2 ) L = Panjang benda uji (cm 2 )
P = Beban benda uji (kg)
D = Diameter atau lebar benda uji  (cm)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengujian Agregat Halus
Hasil    pengujian  agregat  halus  dapat dilihat  pada  Tabel  1.  Hasil  rekapitulasi semua  pengujian  agregat  halus  memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.

## Hasil Pengujian Agregat Kasar
Hasil    pengujian  agregat  kasar  dapat
dilihat  pada  Tabel  2.  Hasil  pengujian agregat  kasar menunjukkan bahwa agregat kasar yang digunakan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.

## Hasil Pengujian pH Air
Dari  hasil  pengujian  pH  air  dengan menggunakan  alat  pH  meter  digital  dan kertas  lakmus  sebagaimana  ditunjukkan pada  Tabel  3.  Hasil  uji  menunjukkan bahwa  air  yang  digunakan  memenuhi syarat  air  untuk  bahan  campuran  beton.
Tabel 1. Hasil rekapitulasi pengujian agregat halus
No Pengujian Standar Pengujian Spesifikasi Hasil Satuan Min Maks 1. Analisa saringan -   Lolos saringan no.200 -   Modulus kehalusan SNI 03-1968-1990 - 1,5 5 3,8 0 2,031 % - 2. Berat jenis - Bulk -   SSD - Apparent -   Penyerapan air SNI 03-1970-1990 2,5 2,5 2,5 - - - - 3 2,573 2,588 2,611 0,563 gr gr gr % 3. Berat isi -   Lepas (silinder) -   Padat (silinder) SNI 03-1973-1990 0,4 0,4 1,9 1,9 1,528 1,717 gr/cm 3 gr/cm 3 4.  Kadar air SNI 03-1971-1990 - - 2,9878 %

## Tabel 2. Hasil rekapitulasi pengujian agregat kasar
No Pengujian Standar Pengujian Spesifikasi Hasil Satuan Min Maks 1. Analisa saringan -   Lolos saringan no.200 -   Modulus kehalusan SNI 03-1968-1990 - 6 1 8 0 6,964 % - 2. Berat jenis - Bulk -   SSD - Apparent SNI 03-1969-1990 2,5 2,5 2,5 - - - 2,637 2,660 2,700 gr gr gr
No Pengujian Standar Pengujian Spesifikasi Hasil Satuan Min Maks -   Penyerapan air - 3 0,892 % 3. Berat isi -   Lepas (silinder) -   Padat (silinder) SNI 03-1973-1990 0,4 0,4 1,9 1,9 1,311 1,471 gr/cm 3 gr/cm 3 4.  Kadar air SNI 03-1971-1990 - - 0,5688 % 5  Keausan agregat SNI 03-2417-1991 2,470 %

## Hasil Pengujian pH Air
Tabel 3. Pengujian pH air Uraian Spesifikasi Hasil Suhu ( o C) Min Maks pH air Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung 4,5 8,5 5,459 28,2 Hasil Perhitungan Proporsi Campuran Beton Dari hasil langkah-langkah perhitungan  proporsi  campuran  beton mengacu  SNI  03-2834-2000,  didapatkan susunan  campuran  beton  secara  teoritis untuk tiap 1 m 3 volume beton
sebagaimana  dapat  dilihat  pada  Tabel  4. Untuk  koreksi  lapangan  dapat  dilihat pada Tabel 5, sedangkan kebutuhan serat tangkai lada dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 4. Perhitungan proporsi campuran beton No Uraian Nilai 1.  Kuat tekan yang diisyaratkan 20 N/mm 2 (umur28hari) 2.  Deviasi standar - 3.  Nilai tambah (margin) 7,0 N/mm 2 4.  Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan 27 N/mm 2 5.  Jenis semen TipeI 6.  Jenis agregat kasar Batu pecah 7.  Jenis agreagat halus Pasir alami 8.  Faktor air semen 0,54 9.  Nilai Slump 60-180 mm 10.  Ukuran agregat maksimum 20 mm 11.  Kebutuhan air 205 lt/m 3 12.  Jumlah semen 379,629 kg/m 3 13.  Susunan butir agregat halus Daerah gradasi susunan butir III 14.  Persen agregat halus 34 % 15.  Berat jenis agregat campuran 2,616 gr
No Uraian Nilai 16.  Perkiraan berat beton 2350 kg/m 3 17.  Kebutuhan berat agregat campuran 1765,371 kg/m 3 18.  Kebutuhan agregat halus 600,226 kg/m 3 19.  Kebutuhan agregat kasar 1165,144 kg/m 3

## Tabel 5. Hasil proporsi campuran beton setelah koreksi dilapangan
Uraian Semen Air Agregat halus Agregat kasar Tiap m 3 379,629 kg  194,225 lt 614,775 kg 1161,368 kg Proporsi campuran 1 kg 0,512 lt 1,619 kg 3,059 kg Tiap 0,005 m 3 (1 silinder) 1,898 kg 0,971 lt 3,074 kg 5,807 kg Tiap 0,016 m 3 (3 silinder) 6,074 kg 3,108 lt 9,837 kg 18,582 kg
Tabel 6. Hasil perhitungan campuran beton dengan penambahan serat tangkai lada
Tiap 0,016 m 3 (3 silinder) 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% Semen (kg) 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074 Agregat kasar (kg) 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 18,582 Agregat halus (kg) 9,837 9,837 9,837 9,837 9,837 9,837 Air (lt) 3,108 3,108 3,108 3,108 3,108 3,108 Serat  tangkai lada (gr) 0 0,030 0,061 0,091 0,121 0,151 Hasil Nilai Slump Nilai slump yang digunakan
memenuhi slump rencana  yaitu 6–18 cm.
Data  hasil  pengujian slump beton  yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 7.

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton
dilakukan  pada  umur  7  hari  dan  28  hari dimaksudkan untuk
mendapatkan gambaran  perkembangan  kekuatan  beton
dengan  menggunakan  serat  tangkai  lada sebagai  serat  atau  bahan  tambah  dari beton. Hasil uji beton serat dibandingkan dengan  beton  normal.  Adapun  hasil pengujian  kuat  tekan  beton  dengan menggunakan  serat  tangkai  lada  sebagai bahan  tambah  umur  7  hari  pada penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  Tabel  8 dan Gambar 2, sedangkan untuk umur 28 hari  dapat  dilihat  pada  Tabel  9    dan Gambar 3.
Tabel 7. Hasil nilai slump Tanggal pengujian Serat Tangkai  lada per berat semen Slump rencana (cm) Slump yang didapat (cm) Keadaan cuaca 15-05-2019 0% 6–18 7,4 Panas 16-05-2019 0,5% 6–18 7,1 Panas 17-05-2019 1% 6–18 6,9 Panas
Tanggal pengujian Serat Tangkai  lada per berat semen Slump rencana (cm) Slump yang didapat (cm) Keadaan cuaca 18-05-2019 1,5% 6–18 6,7 Panas 19-05-2019 2% 6–18 6,6 Panas 20-05-2019 2,5% 6–18 6,4 Panas Tabel 8. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 7 hari Serat tangkai lada Kode benda uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (kg) Gaya tekan (kN) K uat tekan (MPa) Kuat tekan rata- rata (MPa) Pembuatan Pengujian 0% 0% STL  21/05/2019  27/05/2019 7 174,366 176,715 174,366 12,50 12,60 12,50 250 280 270 14,338 15,845 15,485 15,222 0,5% 0,5% STL 23/05/2019  29/05/2019 7 175,069 176,715 175,538 12,70 12,60 12,70 270 280 270 15,422 15,845 15,381 15,549 1% 1% STL  23/05/2019  29/05/2019 7 176,715 176,715 177,186 12,60 12,60 12,50 250 250 260 14,147 14,147 14,674 14,323 1,5% 1,5% STL 11/06/2019  18/06/2019 7 176,008 176,244 176,479 12,60 12,60 12,60 200 185 220 11,363 10,497 12,466 11,442 2% 2% STL 11/06/2019 18/06/2019 7 176,715 175,304 176,244 12,50 12,50 12,70 235 185 265 13,298 10,553 9,362 11,071 2,5% 2,5% STL 18/06/2019 25/06/2019 7 176,008 176,244 176,479 12,60 12,60 12,60 220 180 170 12,499 10,213 9,633 11,071 Tabel 9. Hasil pengujian kuat tekan beton umur 28 hari Serat tangkai lada Kode benda uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (kg) Gaya tekan (kN) K uat tekan (MPa) Kuat tekan rata- rata (MPa) Pembuatan Pengujian 0% 0% STL  17/05/2019  12/06/2019 28 177,658 176,008 178,605 12,10 12,30 12,10 360 370 365 20,264 21,022 20,436 20,574 0,5% 0,5% 17/05/2019  12/06/2019 28 176,715  12,20 370 20,938  20,796
Serat tangkai lada Kode benda uji Tanggal Umur (hari) Luas (cm 2 ) Berat (kg) Gaya tekan (kN) K uat tekan (MPa) Kuat tekan rata- rata (MPa) Pembuatan Pengujian STL 175,538 176,715 12,20 12,20 370 360 21,078 20,372 1% 1% STL  19/05/2019  14/06/2019 28 174,600 174,835 176,715 12,30 12,40 12,30 360 345 330 20,619 19,733 18,674 19,675 1,5% 1,5% STL 20/06/2019  15/06/2019 28 178,605 178,131 177,422 12,40 12,40 12,30 310 365 300 17,357 20,491 16,909 18,252 2% 2% STL  21/06/2019  17/06/2019 28 178,131 175,304 176,479 12,50 12,70 12,60 300 330 300 16,842 18,824 16,999 17,555 2,5% 2,5% STL 21/06/2019  17/06/2019 28 178,131 178,605 177,422 12,40 12,60 12,50 305 310 280 17,122 17,356 15,781 16,753 Gambar 2. Kuat tekan beton serat tangkai lada pada usia beton 7 hari
Gambar 3. Kuat tekan beton serat tangkai lada pada usia beton 28 hari
Berdasarkan  hasil  pengujian,  kuat tekan  beton  dengan  penambahan  serat tangkai  lada  pada  umur  7  hari  dan  28  hari mengalami  kenaikan.  Adapun  kuat  tekan beton  pada  umur  7  hari  untuk  persentase serat  0,5%    sebesar  15,549  MPa,  terjadi kenaikan  2,09%  dibandingkan  dengan beton  normal  (15,222  MPa).  Kuat  tekan beton  dengan  persentase  serat  0,5%  pada
umur  28  hari  sebesar  20,796  MPa,  terjadi kenaikan  1,08%  dibandingkan  dengan beton normal (20,574 MPa).

## Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Hasil  pengujian  kuat  tarik  belah beton pada persentase serat 0,5% menunjukkan  nilai  sebesar  2,391  MPa, terjadi  kenaikan  6,74%  dibandingkan
dengan  beton  normal  yang  bernilai  2,240 MPa. Sementara itu, beton dengan persentase  serat  1%  memiliki  kuat  Tarik belah sebesar 2,326 MPa,  meningkat 3,4% dibandingkan dengan beton normal.  Untuk beton  dengan  persentase  serat  1,5%,  kuat tarik  belah    sebesar  2,279  MPa.  Nilai  ini lebih  tinggi  1,74%  dibandingkan  dengan beton  normal.  Untuk  persentase  serat  2% dan  2,5%  mengalami  penurunan  dengan nilai  masing-masing  sebesar  2,230  MPa dan 1,626 MPa. Pengujian kuat tarik belah
beton  yang  dilakukan  pada  umur  28  hari dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 4.
Faktor penyebab terjadinya penurunan  pada  persentase  tertentu  adalah karena  pada  saat pengadukan  serat bercampur dengan air semen yang menyebabkan  serat  mudah  keras  dan mudah  hancur.  Serat  tangkai  lada  mudah menyerap air yang mengakibatkan penurunan nilai slump sehingga beton sulit dikerjakan atau workability menjadi rendah.
Tabel 10. Hasil pengujian kuat tarik belah beton 28 hari
Serat tangkai lada Kode benda uji Tanggal Umur (hari) π.L.D (cm 2 ) Berat (kg) Gaya tarik belah (kN) Kuat tarik belah (MPa) Kuat tarik belah rata- rata (MPa) Pembuatan Pengujian 0% 0% STL 17-05- 2019 13-06- 2019 28 1425,489 1403,831 1412,300 12,50 12,50 12,60 160 155 160 2,245 2,208 2,266 2,240 0,5% 0,5% STL 17-05- 2019 13-06- 2019 28 1419,783 1418,900 1427,885 12,70 12,60 12,50 170 170 170 2,395 2,396 2,381 2,391 1% 1% STL 19-05- 2019 14-06- 2019 28 1420,314 1408,062 1427,854 12,70 12,50 12,60 165 170 160 2,323 2,415 2,241 2,326 1,5% 1,5% STL 18-05- 2019 19-06- 2019 28 1431,202 1410,887 1414,659 12,60 12,60 12,70 165 165 155 2,306 2,339 2,191 2,279 2% 2% STL 21-05- 2019 17-06- 2019 28 1405,178 1405,234 1404,298 12,60 12,60 12,50 155 160 155 2,206 2,277 2,208 2,230 2,5% 2,5% STL 21-05-2019  18-06-2019  28 1425,489 1403,831 1412,311 12,70 12,60 12,50 115 115 115 1,613 1,638 1,628 1,626
Secara  umum,  penurunan  kuat  tarik belah  beton  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  penurunan  kuat  tekan.  Hal  ini
dikarenakan  semakin  banyak  serat  akan berlaku buruk terhadap kuat tekan dan kuat tarik  belah  beton.  Karakteristik  serat
tangkai  lada  yang  mempunyai  tekstur permukaan  yang kasar serta diameter serat yang  kecil  mengakibatkan  kurangnya ikatan  antar  serat  dengan  pasta  semen. Dengan  demikian,  ketika  beton  mulai retak-retak  pada  saat  akan  hancur,  ikatan serat  mudah  terlepas  bahkan  putus. Semakin  banyak  kandungan  serta  tangkai lada  dalam  beton,  maka  nilai  kuat  tarik belah beton akan semakin menurun. Selain itu, faktor dari daya serap serat terhadap air dapat  menurunkan  kualitas  serat,  serat yang  mengandung  air  lebih  getas  dan mudah hancur.
Gambar 4. Kuat tarik belah beton serat tangkai lada pada usia beton 28 hari

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari          hasil          pengujian          dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada umur 28 hari dihasilkan nilai kuat tekan beton maksimum pada persentase penggunaan  serat  tangkai  lada  0,5%. Nilai kuat tekan  yang  dihasilkan  yaitu
20,796  MPa.  Nilai  kuat  tekan  beton mengalami  peningkatan  sebesar  1,08
%  dibandingkan  beton  normal  yang memiliki  nilai  kuat  tekan  20,574  MPa, atau  setara  dengan  kenaikan  sebesar
8,35% terhadap mutu beton rencana f’ c
= 20 MPa.
2. Pada  umur  28  hari,  dihasilkan  nilai kuat tarik belah beton maksimum pada persentase penggunaan serat dari tangkai lada 0,5 % sebesar 2,391 MPa. Nilai kuat tarik belah beton mengalami peningkatan  sebesar  6,74%  terhadap beton normal.

## Saran
1. Untuk  pembuatan  beton  serat  yang baik,  perlu  diperhatikan  secara  benar masalah kelecakan dalam
pengerjaannya,  sehingga    diperoleh beton yang padat dan tidak keropos.
2.  Ruang  lingkup   untuk   penelitian   ini masih  bisa  dikembangkan,  yaitu  serat tangkai  lada  dapat  dipadukan  dengan serat-serat alami yang lain.

## DAFTARPUSTAKA
Badan  Standardisasi  Nasional,  1990,  SNI 03-1968-1990, Analisis  Saringan Agregat Halus dan Kasar, Jakarta
Badan  Standardisasi  Nasional,  1990,  SNI 03-1969-1990, Pengujian Berat  Jenis dan  Penyerapan  Air  Agregat  Kasar , Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  1990,  SNI 03-1970-1990, Pengujian  Berat  Jenis dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus , Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  1990,  SNI 03-1971-1990, Kadar  Air  Agregat , Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,1990,  SNI 03-1973-1990, Berat  Isi  Agregat ,
Jakarta.

## Badan  Standardisasi  Nasional,  1990,  SNI
03-1974-1990, Metode Pengujian Kuat
Tekan Beton , Jakarta. Badan  Standardisasi  Nasional,  1991,  SNI 03-2417-1991, Pengujian Keausan
Agregat  Dengan  Mesin  Los  Angeles ,
Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  2000,  SNI 03-2834-2000 ,    Tata  Cara  Pembuatan
Rencana  Campuran  Beton  Normal, Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional,  2002,  SNI 03-2491-2002, Pengujian  Kuat  Tarik Belah Beton , Jakarta.
Mulyono, T., 2003., Teknologi Beton . Edisi Kedua, CV. Andi Offset. Yogyakarta. Tjokrodimuljo, K., 2007, Teknologi Beton, Teknik  Sipil  dan  Lingkungan
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.